16 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Iniciada así la reacción en una nnezcla de óxido de hierro y 

 aluminio, se obtiene finalmente : 



Fe^03 + Al = A1203 + Fe2. 



Para realizar la experiencia se puede operar en un crisol, haciendo 

 una mezcla íntima de estos cuerpos, etc., en las preparaciones que 

 las ecuaciones químicas determinan; en el centro de la superficie 

 superior se pone una pequeña cantidad de la mezcla bario-alunrinio, 

 se enciende ésta y toda la masa entra en fusión. 



Si se deja enfriar el crisol y se rompe se hallará alúmina en la 

 superficie y en el fondo un botón de hierro que se desprende 

 fácilmente del crisol. 



El método ha sido ya aplicado á un gran número de óxidos y 

 entre ellos deben citarse los de nickel, cromo y manganeso, cuyos 

 precios soportan p^fectamente los gastos que exigen los procedi.- 

 mientos aluminotérmicos. 



Tratándose de la fuerza de los productos obtenidos, debe hacerse 

 notar que supera este método al del horno eléctrico, puesto que este 

 último produce solamente metales carburados destinados á ser 

 purificados por operaciones ulteriores, mientras que la alumino- 

 térraica da metales puros, siendo puros los cuerpos que se mezclan. 



Cuando se somete al método de Goldschmidt el óxido de cromo, 

 se obtiene un corindón colorado en rosa por el cromo que lleva el 

 nombre de corubi señalado por el mismo autor. 



Refiriéndonos á la obtención de elevadas temperaturas, debemos 

 señalar entre las aplicaciones la soldadura de rieles. 



He aquí como se procede : se reúnen los rieles á soldar por 

 tirantes de tornillo, se adapta un molde de hierro alrededor de la 

 soldadura, y se reviste el molde con la arena empleada comunmente 

 para este objeto. Por otra parte, se prepara en un crisol refractario 

 (recubierto interiormente de magnesia para impedir la disgregación 

 de los silicatos que lo constituyen) la cantidad necesaria de termita, 

 mezcla de óxido de hierro y aluminio, se inicia el fuego y se vierte 

 la masa fundida en el molde. 



La temperatura que se alcanza es suficientemente elevada para 

 ablandar los extremos de los rieles; y al cabo de algunos instantes, 

 basta obrar sobre los tirantes para producir la soldadura por 

 presión. Enfriada la masa, algunos golpes de martillo bastan para 

 desprender la capa de hierro que rodea la soldadura gracias á 



